LE CAOUTCHOUC. 
571 
soit en la plongeant dans une solution de soufre dans le 
sulfure de carbone , laissant évaporer le dissolvant , 
et enlevant ensuite le soufre non combiné ; d’autres 
fois, on plonge le caoutchouc à vulcaniser pendant 3 ou 
4 heures, à une température de i5o° Baumé, dans une 
solution de pentasulfure de potassium à 25 ou 3o° Baumé 
(Gérard) ; on traite aussi parfois par le chlorure de soufre 
(Parkes). 
En unissant au caoutchouc une quantité de soufre plus 
considérable (5o p. c.), on obtient, après malaxage et 
chauffage à 1 5o°, une substance spéciale dite caoutchouc 
durci ou ébonite, laquelle est dure, cassante et susceptible 
de prendre un beau poli, ce qui la fait employer pour la 
confection de nombreux objets. L’ébonite colorée par 
diverses substances prend le nom de vulcanite. 
L’extraction du soufre ainsi combiné au caoutchouc est 
très difficile; à l’aide de solutions alcalines, on peut toutefois 
en séparer la plus grande partie, mais il en reste toujours 
1 à 2 p. c. que l’on ne parvient pas à enlever. 
D’autres métalloïdes possèdent la propriété de vulca- 
niser le caoutchouc : tel est le cas du gaz chlore (procédé 
F. et T. Hurzig), de l’iode et du brome, soit seuls, soit 
associés au soufre (J. Ballon, Newbrough et E. Fagan). 
La vulcanisation au soufre est la seule méthode usitée. 
Le caoutchouc vulcanisé peut admettre dans sa masse 
toute espèce de matières dont la présence modifie plus 
ou moins ses propriétés : les unes, comme la gutta-percha 
et la gomme laque, en augmentent la dureté et l’élasticité ; 
d’autres en élèvent le poids et en changent la couleur : tel 
est le cas de la craie, du spath, du sulfate de baryte, du 
plâtre, de la magnésie calcinée, de l’argile, de diverses 
terres colorées, des sulfures d’antimoine, de plomb, de 
zinc, de l’asphalte et du goudron de houille. 
Un produit intéressant est obtenu en durcissant le 
caoutchouc à l’aide de magnésie ; cette composition, 
trouvée par E. Turpin, ressemble à s’y méprendre à 
